42 



Mineralogie. 



Für ausgesuchte Krystalle aus dem oberen Theile des Röstgutes fanden 

 sich die Werthe unter III, welche auf die Formel Pb 10 Zn 7 Mg 2 FeSi 10 40 

 führen; berechnete Zuzammensetzung derselben unter IV. Wird Mg und 

 Fe als Vertretung von Zn angesehen, dann resultirt PbZnSi0 4 , so dass 

 die Krystalle als ein „Bleizinkchrysolith" mit geringem Fe- und Mg-Gehalt 

 angesprochen werden können. Sp. G. == 5,214 bei 4° C. (Seite 61, Zeile 5 

 von unten sind die Zahlenangaben für HO und Si0 2 vertauscht.) 





T 

 ±. 



TT 

 11. 



TTT 

 III. 



IV. 



V. 















In HNO, unlösl. Löslich 



Si0 2 . 



7,523 



7,523 



16,62 



16,83 



4,15 





20,36 



Al 2 3 















10,25 



PbO . 



. 76,57 



59,15 



61,5 



62,57 







6,94 



ZnO . 



6,373 



6,773 



18,16 



17,05 







33,42 



FeO . 



3,617 



3,617 



1,69 



1,68 



4,98 





13,04 



MnO. 



Spur 













3,50 



CaO . 



1,862 



1,862 



Spur 











MgO. 



0,554 



0,554 



1,99 



1,87 







1,70 







116,17 













S . . 



. unbest. ^ 



1 2,5 













Kohle 



. ca. 1,0 



1,0 ca. 







1,12 









97,499 



99,149 



99,96 



100,00 





99,46 





Die säulenförmigen Krystalle sind in der Prismenzone von 6 oder 

 7 Flächen begrenzt, die ausnahmslos elliptische Vertiefungen, häufig auch 

 Krümmungen aufweisen. Doppelbrechung und gerade Auslöschungsrich- 

 tung auf den Längsflächen weisen in Verbindung mit der Krystallform 

 auf rhombisches („trimetrisches") System hin. Untersucht 5 Krystalle, 

 beobachtet n = ooP2 (210), a = ooPoo (010), r = ooPf (230). Terminale 

 Flächen konnten nicht gefunden werden. Axenverhältniss : 



a:bic== 0,8592 : 1 : ? 



Monticellit 



n : n = 210 : 210 = 133° 20' (Mittel) 133° 30' (Berech.) 132° 54' 

 n : a = 110 : 010 = 113° 19' „ 113° 15' „ 113° 33' 

 a : r = 010 : 230 = 142° 14' „ 142° 12' „ 144° 25' 



Die Winkelwerthe stehen denen des Monticellit nahe (Angabe nach 

 Miller's Mineralogy). Aus der Beobachtung eines guten Totalreflexes 

 wird der Brechungsexponent zu 2,239 berechnet. 



Im Original finden sich die MiLLER'schen Zeichen in Bezug unf 

 a und b angegeben , während das A. V. auf a und b berechnet wird. 

 Seite 63 und 65 wird der Prismenwinkel mit dem Winkel a : n verwechselt. 

 Seite 63, Zeile 5 von oben lies 'n statt n'. Seite 65 wird beim Hinweis 

 auf das von Dana und Penfield untersuchte künstliche Bleisilicat von 

 Bonne Terre eine falsche Analyse citirt (nicht diejenige der Krystalle 

 sondern des krystallinischen Antheils der Schlacke). 



